53o PLO . 



à celle-ci, laisse voira rexlérieur l'épaisseur de la coupelle, 

 et c'est dans ce bord que l'on creuse la rigole appelée voie de 

 la litharge(a) ; enfin la quatrième est une espèce d'embrasure 

 dans laquelle on place des saumons de plomb, lorsqu'on veut 

 en faire fondre peu à peu, pour augmenter la quantité de 

 celui qui est déjà dans la coupelle. 



On formoit anciennement les coupelles avec un mélange de 

 cendres végétales lessivées et d'argile en petite proportion (à 

 Pezcy, c'étoit dans le rapport de 7 : 2); ces deux substances 

 étaient calcinées dans un fourneau à réverbère , afin de les 

 débarrasser de toute matière végétale , et ensuite tamisées et 

 mêlées avec soin; quelquefois on y ajoutoit un peu de chaux. 

 Les conditions essentielles de la matière d'une coupelle sont 

 d'être poreuse et inattaquable par l'oxide de plomb fondu ; 

 elle doit s'en imbiber, mais non passe fondre avec la litharge ; 

 les cendres de bois, lessivées, satisfont à toutes ces conditions ; 

 mais on a trouvé dans ces derniers temps, que la marne cal- 

 caire présentoit encore plus d'avantages et surtout plus d'éco- 

 nomie. La préparation de la coupelle est d'ailleurs la même, 

 quelle que soit la matière dont on la forme. 



Ce que l'on retire d'une ancienne coupelle et qui n'a point 

 retenu d'oxide de plomb, peut être employé de nouveau; on 

 humecte le mélange et on l'étend par couches sur le fond du 

 creux destiné à recevoir la coupelle; on bat chaque couche 

 séparément avec un pilon de bois, et ensuite avec un pilon 

 de fer, en ayant soin de lui donner la forme d'une coupe. 

 L'épaisseur et le degré de compression doivent être les mêmes 

 partout; il importe aussi que la coupelle ne prenne pas trop 

 de retrait par la chaleur, et du moins qii'il soit uniforme 

 et qu'il ne se forme point de crevasses : on employoit, à Poul- 

 laouen, de la cendre de sarment, que l'on regardoit comme 

 prenant le moins de retrait , mais cette matière étoit fort 

 chère, rendue à la fonderie. 



L'épaisseur d'une coupelle de cendres est de 5 pouces au 

 centre, et de 7 à 8 sur les bords; quelquefois on saupoudre 

 l'intérieur de la coupelle, dont la préparation est achevée, 

 avec de la poussière d'os calcinés et tamisés. 



La disposition de la buse ou tuyau , par lequel l'air est pro* 

 jeté dans le fourneau, est un point assez important, parce 



